-228- 



Mineralogie. 



nicht ein Gebiet konstanter maximaler K.G. zu beobachten , sondern nur 

 ein flaches Maximum in der graphischen Darstellung. Zur Untersuchung 

 des Druckeinflusses auf die maximale K.G. diente eine Abänderung des 

 von G. Tammann (Kristallis. u. Schm. p. 165) benutzten Apparates; sie 

 enthält als wesentlichen Bestandteil einen mit Führung versehenen Stahl- 

 stift, der in die Bohrung einer Stahlbombe hineingepreßt werden kann ; 

 die zu untersuchende Schmelze befindet sich in dieser Bohrung in Glas- 

 röhren, der Eaum der Bohrung ist mit Quecksilber gefüllt, das Ganze 

 steht in einem Wasserbade. Die unter Druck entstandenen Kristallfäden 

 unterscheiden sich von den beim gewöhnlichen Unterkühlungsversuch ge- 

 wonnenen durch ihr glasklares Aussehen. Die Fehlerquellen bei der Messung 

 der K.G. unter Druck werden eingehend besprochen; vor allen Dingen 

 ist die „schädliche Zeit" von Bedeutung, welche verstreicht zwischen der 

 Entlastung bis zur Entnahme aus der Bombe und der darauffolgenden 

 Ablesung. Bei Thymol stellte sich eine starke Abnahme der K.G. durch 

 den Druck heraus, und die ganze Kurve der K.G. iu ihrer Temperatur- 

 abhängigkeit verschiebt sich mit dem Druck zu höheren Temperaturen. 

 Bei Salol ist die Abnahme der maximalen K.G. geringer als bei Thymol ; 

 die K.G.- Kurve ist um etwa denselben Betrag nach höheren Temperaturen 

 verschoben , als der Schmelzpunkt stieg. Gleiches gilt für Benzophenon, 

 Apiol (hier für eine stabile und eine weniger stabile Form zwei verschiedene 

 Kurven; die K.G. der instabilen Form ist doppelt so groß als diejenige der 

 stabilen). Interessant ist die spontane Kristallisation von Ca (N 3 ) 2 . 3 aq. 

 aus der Schmelze des Tetrahydrats, wobei die Dichteunterschiede der flüssigen 

 und festen Phase minimal sind, selbst größere Kristalle also längere Zeit 

 suspendiert bleiben. Bei Ca(N0 3 ) 2 . 4aq. in der stabilen Form (Zs. anorg. 

 Ch. 119. 313) beobachtet man starke Zunahme der maximalen K.G. mit dem 

 Druck, während die K.G. der instabilen Form etwa gleich bleibt, des- 

 gleichen die K.G. des Cd(N0 3 ) 2 . 4aq. Die Mischkristalle zeigten schwache 

 Zunahme der K.G. mit dem Druck. 



Allgemein sind die Resultate der vorliegenden Untersuchung von 

 größter Bedeutung. Es muß auffallen, daß der Druckeinfluß auf die K.G. 

 so gering ist, besonders wenn man die erhebliche Temperatnrzunahme an 

 der Kristallisationsgreuze (wegen der Schmelzpunkterhöhung) berücksichtigt, 

 wo doch Temperatursteigerungen um ca. 27° die Geschwindigkeiten homo- 

 gener chemischer Reaktionen etwa verzehnfachen, und wir dürfen annehmen, 

 daß dies auch für die K.G. gilt. Daraus ist also zu schließen, daß die 

 K.G. immer durch den Druck für sich allein herabgesetzt 

 wird. 



Der prozentische Einfluß von Zusätzen auf die maximale K.G. 

 ist vom Druck anscheinend unabhängig, d. h. der relative Einfluß des 

 Druckes wird durch Zusätze nicht merklich verändert. W. Eitel. 



